Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-753

## Pemisahan Ion Tembaga Pada Limbah Pengolahan Emas Tradisonal Menggunakan Asam Lemak Hidroksamat Dari Minyak Kelapa

## Muhsinun
Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pendidikan Nusantara Global, Praya – NTB
Corresponding Author: cinun.chemist@gmail.com
Abstrak :  Dalam  limbah  pengolahan  emas  tradisional  memungkinkan  terdapatnya penumpukan logam-logam khususnya logam Cu, sehingga diperlukan suatu metode pemisahan dan perolehan kembali pada kondisi lingkungan tersebut guna mengurangi bahaya yang disebabkan oleh salah  satu  logam  berat  ini.  Telah  dilakukan  penelitian  tentang  pemisahan  ion  logam  tembaga  dari logam  lainnya  dengan  metode  ekstraksi  padat-cair  menggunakan  kromatografi  kolom.  Kolom  ini mengandung  asam  lemak  hidroksamat  (FHA)  yang  di  sintesis  dari  minyak  kelapa  dan  telah diimmobilisasi  ke  dalam  resin  Amberlite  XAD-4.  Adapun  beberapa  parameter  yang  diteliti,  yaitu pengaruh konsentrasi FHA, massa resin Amberlite XAD-4 dan pH larutan sampel. Dari penelitian ini  diperoleh  perbandingan  kondisi  optimum  untuk  pemisahan  logam  Cu  adalah  sebagai  berikut: konsentrasi  FHA  50  ppm;  0,5  gram  resin  Amberlite  XAD-4;  larutan  ion  logam  Cu  pada  pH  5. Untuk  pemisahan  logam  Cu  (II)  dari  beberapa  logam  lainnya  seperti  Zn  (II),  Pb  (II)  dan  Cd  (II) telah  berhasil  dilakukan  pada  pH  5  dan  diperoleh  besarnya  serapan  logam  Cu  (II)  dalam  resin sebesar 6,26 mg/g.
Kata kunci : Pemisahan, ion Cu (II), Asam Lemak Hidroksamat, FHA, Minyak Kelapa
Abstract : In traditional gold waste processing it is possible to have a cumulation of metals, especially  Cu,  in  that  so  it  is  needed  a  separation  method  and  recovery  for  these  environmental condition  in  order  to  reduce  the  risk  caused  by  one  of  these  heavy  metals.  A  research  has  been conducted  on  the  separation  of  copper  metal  ions  from  other  metals  by  solid-liquid  extraction method using column chromatography. This column contains fatty hydroxamic acids (FHA) which synthesized from coconut oil and has been immobilized onto Amberlite XAD-4 resin. As for several parameters  investigated,  those  are  namely,  the  effect  of  FHA  concentration,  mass  of  Amberlite XAD-4  resin  and  the  pH  of  the  sample  solution.  The  result  of  this  research  is  obtained  that  the comparison  of  optimum  conditions  for  Cu  metal  separation  is  as  follows:  50  ppm  FHA concentration; 0.5 gram of Amberlite XAD-4 resin; Cu metal ion solution at 5 pH. The separation of Cu (II) metal from several other metals such as Zn (II), Pb (II) and Cd (II) have been successfully carried out at 5 pH and the amount of adsorption of Cu(II) obtained by resin was 6.26 mg/g.
Keywords : separation, Cu (II) ions, fatty hydroxamic acid, FHA, coconut oil

## PENDAHULUAN
Kandungan  logam  dalam  limbah tambang  tradisional  biasanya  hanya  terbuang sia-sia dan menjadi bahan pencemar lingkungan. Jadi, pengolahan terhadap limbah logam  yang  terbuang  tersebut  sangat  perlu dilakukan  daripada  harus  membuangnya secara  sia-sia  sehingga  pada  akhirnya  tidak menimbulkan  pencemaran  lingkungan  yang lebih  parah.  Untuk  memperoleh  kembali logam-logam tersebut
dalam
penanggulangannya  terhadap  pencemaran lingkungan  itu  dapat  digunakan  beberapa metode,  seperti  ekstraksi  pelarut  atau  metode immobilisasi chelating  agent dalam  resin untuk  memisahkan  logam-logam  dari  air limbah.  Namun  perolehan  kembali  logam- logam dengan menggunakan metode ekstraksi pelarut  memunculkan  permasalahan  baru, yaitu  sebagian  besar  pelarut  organik  yang digunakan untuk mengekstraksi logam tersebut  masih  bersifat  toksik  (racun)  jika
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-753
dibuang  langsung  ke  lingkungan,  sehingga dalam  penelitian  ini  digunakanlah  metode immobilisasi chelating  agent dalam  resin. Metode immobilisasi ini memudahkan pemisahan  dan  perolehan  kembali  logam- logam  dari  limbahnya  dikarenakan chelating agent yang terikat pada fase padat resin akan mengikat  logam-logam  yang  terkandung dalam  air  limbah.  Metode  ini  disebut  juga dengan  ekstraksi  padat-cair,  dengan  resin yang  mengikat chelating  agent sebagai  fase padat  dan  air  limbah  sebagai  fase  cairnya. Melalui metode ini diharapkan dapat memisahkan dan memperoleh kembali logam- logam  dalam  limbah,  khususnya  logam  Cu tanpa menimbulkan permasalahan baru terhadap lingkungan.
Beberapa penelitian terdahulu menggunakan chelating  agent dengan  reagen tertentu untuk mengekstraksi logam berat dari limbah ini dan penggunaannya pun mengalami  perkembangan  dari  tahun  ke tahun, seperti 8-
alkarylsulphonamidoquinoline  LIX  34  yang digunakan  Dukov et  al., (1982)  kemudian tahun 1984, Inoue et al., menggunakan anti-2- hydroxy-5-nonylacetophenoneoxime SME 529,  sedangkan  oleh  Yoshizuka et  al., tahun 1990 menggunakan 5-dodecylsalicylaldoxime
LIX 860. Dan pada tahun 1997, Sandhibiguaha et  al., menggunakan  reagen dasar  ketoxime-LIX  87QN.  Namun  reagen- reagen ini masih merupakan reagen komersial yang  mahal  dan  sulit  diperoleh.  Untuk  itu diperlukan  suatu  reagen  yang  murah  dan mudah  diperoleh  dalam  penanggulangannya terhadap  pencemaran  lingkungan,  sehingga dalam  penelitian  ini  digunakan  reagen  yang mempunyai  gugus  asam  hidroksamat  dengan bahan  dasar  asam  lemak.  Reagen  dengan gugus  asam  hidroksamat  merupakan  reagen yang mempunyai sifat pengkhelat logam yang tinggi  dan  superior  untuk  ekstraksi  dan pemisahan  spektrometer  dari  ion  logam (Agrawal et al. , 1980). Penelitian Zaki (2001) tentang pembuatan poli (asam lemak hidroksamat)  dengan  bahan  dasar  pati  sagu ternyata dapat digunakan
untuk mengekstraksi logam golongan unsur Lantanida  baik  dari  lingkungan  maupun  dari sumber  lainnya,  sehingga  dapat  disimpulkan
bahwa  reagen  asam  lemak  hidroksamat  ini mempunyai kemampuan tinggi dalam mengekstraksi logam. Menurut  Suhendra  (2005),  asam  lemak hidroksamat (FHA) mempunyai sifat chelating  agent yang  sangat  baik  dan  dapat digunakan  untuk  mengekstraksi  ion  Cu(II) dari  fase  airnya.  Namun  reagen  yang digunakan  pada  penelitian  ini  terbuat  dari minyak  kelapa  sawit  yang  memang  cukup sulit  diperoleh  di  daerah  NTB,  khususnya Lombok  Tengah,  sehingga  reagen  ini  akan dibuat  dari  minyak  kelapa  yang  juga mengandung  asam  lemak,  baik  itu  berupa rantai  sedang  maupun  panjang.  Minyak kelapa mengandung lebih dari 95% trigliserida  (trigliserol)  serta  beberapa  jenis asam  lemak  jenuh  dan  tidak  jenuh  (Vossen, 2001). Dengan mengubah trigliserida menjadi ester maka diharapkan asam lemak hidroksamat  dapat  disintesis  dari  minyak kelapa  dan  dapat  digunakan  pada  pemisahan dan  perolehan  kembali  logam-logam  dalam limbah tambang emas tradisional.

## METODOLOGI PENELITIAN Alat dan Bahan
Adapun  peralatan  yang  digunakan dalam penelitian, yaitu semua peralatan dasar dari  gelas  di  laboratorium  kimia,  magnetic stirrer-pemanas, magnetic bar,  shaker, pompa vakum,  timbangan  digital,  statif-klem,  pH meter  digital,  kromatografi  kolom,  UV-Vis, AAS. Adapun bahan yang digunakan berderajat  P.A  (Pro  Analyze)  kecuali  yang disebut khusus. Bahan tersebut adalah sebagai berikut: resin Amberlite XAD-4, methanol, n- heksana, minyak kelapa, hidroksilamin hidroklorida,  enzim  Lipase,  buffer  asetat, NaOH, HCl, Vanadium, logam nitrat (Cu, Zn, Pb, Cd), HNO 3 , Aquades, pH universal Merck dan kertas saring Whatman.
Immobilisasi FHA pada Amberlite XAD-4 Resin  Amberlite  XAD-4  direndam dengan  methanol  selama  24  jam,  kemudian dicuci  dengan  HCl  6M,  aquades,  NaOH  2M, dan  aquades.  Setelah  penyaringan,  resin dicampurkan  dengan  2000  ppm  larutan  FHA dalam  methanol  dan  dikocok  pada  35  rpm selama 24 jam.
Pengaruh  konsentrasi  FHA  terhadap  daya serapan Amberlite XAD-4
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-753
Sebanyak  0,5  g  bagian  dari  resin Amberlite  XAD-4  dikocok  dengan  20  mL FHA dalam methanol  pada 35 rpm selama 12 jam  (konsentrasi  FHA  berada  dalam  kisaran 50-250 ppm). Serapan  FHA dalam Amberlite XAD-4  diukur  secara  spektrofotometri.  Satu mL  FHA,  sebelum  dan  setelah  dikocok dengan  Amberlite  XAD-4,  ditambahkan dengan  10  mL  methanol  dan  0,1  mL  larutan Besi  0,1M  dalam  HCl  0,01M.  Kemudian, absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang  maksimumnya  untuk  kalkulasi besarnya kapasitas serapan  resin.
Pengaruh  pH  terhadap  serapan  ion  logam oleh FHA-Amberlite XAD-4
Pengaruh  pH  ini  ditentukan  oleh  teknik kesetimbangan  kontinu.  Sebanyak  20  mL  ion logam  standar  Cu 2+ 0,001M  dikocok  dengan 100  mg  FHA-Amb  selama  12  jam  untuk memastikan  kesetimbangan  tercapai  pada semua  kondisi.  Untuk  pH  dari  larutan  ion logam  diatur  antara  pH  1-6  dengan  0,01M larutan buffer asetat sebelum dikocok. Setelah setimbang,  konsentrasi  ion  dalam  larutan ditentukan menggunakan AAS untuk kalkulasi besarnya kapasitas serapan.
Ekstraksi  padat-cair  pada  ion  logam dengan  menggunakan  Resin  Amberlite XAD-4
Sejumlah  4  g  FHA-Amb  dimasukkan kedalam  sebuah  kolom  dengan  diameter dalam  1  cm  dan  tinggi  10  cm.  Kemudian sebanyak  100  mL  larutan  campuran  yang mengandung  ion  logam  Cu,  Zn,  Pb,  Cd dengan  konsentrasi  masing-masing  100  ppm, dikondisikan pada pH maksimum (berdasarkan  prosedur  diatas  dan  ditentukan dengan  0,01M  buffer  asetat),  kemudian dilewatkan melewati kolom dengan kecepatan alir 0,3-0,4 mL/menit. Konsentrasi ion Cu (II) sebelum dan setelah melewati kolom ditentukan menggunakan AAS untuk kalkulasi  persentase  serapan  ion  logam  Cu (II).
HASIL DAN PEMBAHASAN Immobilisasi  FHA  dalam  Resin  Amberlite XAD-4
Pengaruh  konsentrasi  FHA  terhadap  daya serapan Amberlite XAD-4
FHA  mudah  larut  pada  pelarut  polar, sehingga  dilakukan  persiapan  larutan  induk FHA  2000  ppm  dalam  metanol.  Dari penelitian  terdahulu  menyebutkan  bahwa alkohol  merupakan  pelarut  yang  bagus  untuk FHA (Suhendra, 2005). Perlakuan yang sama juga  dilakukan  pada  resin  Amberlite  XAD-4, yaitu  direndam  dengan  methanol  selama  24 jam,  kemudian  dicuci  dengan  HCl  6M, aquades,  NaOH  2M,  dan  aquades  hingga netral.  Perendaman  ini  dimaksudkan  untuk mengaktivasi  sisi  aktif  dari  resin  sehingga dapat  memudahkan  immobilisasi  dari  asam lemak  hidroksamat  dalam  resin  Amberlite XAD-4.
Tahap  awal  dilakukan  pencarian  panjang gelombang maksimum pada larutan metanolik dari FHA  setelah ditambahkan ion  Fe 3+ 0,1M dalam  HCl  0,01M.  Penentuan  panjang gelombang  maksimum  ini  dibutuhkan  untuk mendapatkan kepekaan analisis yang maksimum  sehingga  sangat  menentukan berhasil atau tidaknya penelitian ini. Berdasarkan  Gambar  4.  setelah  dilakukan analisis  UV-Vis  diperoleh  bahwa  senyawa kompleks  Fe-FHA  terbentuk  optimum  pada panjang  gelombang  484  nm.  Hal  ini dikarenakan warna komplementer yang dihasilkan  oleh  senyawa  kompleks  ini berwarna  merah  dan  menyerap  sinar  pada daerah  tampak  (visibel).  Hasil  pengukuran tersebut  juga  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Demirhan  (2003),  yang menyatakan bahwa warna merah kompleks Fe dengan  beberapa  ligan  berkisar  antara  470- 520 nm.
Gambar  4.    Spektrum  UV-Vis  pada  FHA- metanol-Fe 3+
Jumlah  FHA  yang  terimmobilisasi kedalam  Amberlite  XAD-4  sebagai  fungsi dari  konsentrasi  FHA  ditunjukkan  pada Gambar  5.  Pada  gambar  grafik  tersebut terdapat  pengaruh  konsentrasi  FHA  terhadap
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 350 400 450 500 550 600 650 700 750 Abs or b an si (A) Panjang gelombang (nm)
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-753
persen jerapannya dalam resin, terlihat bahwa persen  serapan  FHA  oleh  adsorben  menurun dengan meningkatnya konsentrasi awal FHA, kemudian konstan setelah tercapai kesetimbangan.  Hal  ini  terjadi  karena meningkatnya  konsentrasi  awal  FHA  akan memberikan  daya  dorong  yang  lebih  besar. Hasilnya,  kandungan  FHA  akan  berpindah (migrasi) dari permukaan luar ke dalam pori- pori  resin  Amberlite  yang  berukuran  mikro. Dengan  meningkatnya  konsentrasi  awal  dari FHA, efisiensi penghilangan menurun sehingga  semakin  tinggi  konsentrasi  larutan FHA  maka  lebih  banyak  FHA  yang  terserap. Namun  jika  dikonversi  dalam  bentuk  persen diperoleh  persen  serapan  yang  semakin  kecil seiring  dengan  bertambahnya  konsentrasi FHA.
Gambar 5. Pengaruh konsentrasi FHA terhadap persen jerapannya dalam resin Dari  Gambar  5,  juga  diketahui  bahwa pada  konsentrasi  50  ppm  dari  FHA,  resin mencapai  serapan  maksimum,  yaitu  sebesar 36,94%  atau  sekitar  18,47  mg/gram  resin. Tingkat  efisiensi  penggunaan  bahan  juga perlu  dipikirkan,  semakin  kecil  bahan  yang digunakan  dan  menghasilkan  persen  jerapan yang  besar  maka  akan  sangat  efisien digunakan  sebagai  bahan  baku  pengkhelat logam  sehingga  hanya  pada  konsentrasi  50 ppm  yang  dapat  digunakan  untuk  keperluan optimasi selanjutnya.
Hasil optimasi lanjutan tentang pengaruh massa resin terhadap persen jerapan FHA  ditunjukkan  pada  Gambar  6,  yang dikondisikan pada variasi massa resin dengan konsentrasi  FHA  yang  tetap  yaitu  50  ppm. Pada  grafik  itu  menunjukkan  bahwa  seiring dengan  bertambahnya  massa  resin  dihasilkan
persen  serapan  yang  semakin  kecil..  Jika dilihat  dari  besarnya  serapan  FHA  pada variasi massa resin, memang terjadi kenaikan dari  setiap  variasi  itu  namun  tidak  sebanding dengan  kenaikan  massa  resin.  Hal  ini disebabkan  besarnya  konsentrasi  FHA  yang dapat  terjerap  dalam  resin  dipengaruhi  oleh jumlah mol maksimum gugus asam hidroksamat yang terkandung dalam  FHA 50 ppm  tersebut.  Data  sintesis  menunjukkan besarnya  konsentrasi  FHA  yang  mempunyai gugus asam hidroksamat adalah setara dengan 2,99  mmol/gram  atau  sebesar  41,9  mg/gram FHA.  Setelah  dilakukan  analisis,  diperoleh kapasitas  maksimum  dari  immobilisasi  FHA dalam  resin  Amberlite  XAD-4  terdapat  pada massa  resin  0,5  gram  yaitu  sebesar    36,68% atau 18,34 mg/g resin.
Gambar 6.  Pengaruh massa Amberlite XAD- 4 terhadap persen jerapan FHA
Pengaruh  pH  terhadap  serapan  ion  logam oleh FHA-Amberlite
Menurut  Khopkar  (1990),  menyatakan bahwa  perubahan  pH  akan  mempengaruhi stabilitas  warna  kompleks.  Oleh  karena  itu diperlukan  penentuan  pH  optimum.  Derajat keasaman  (pH)  optimum  untuk  ekstraksi ditunjukkan  dengan  besarnya  serapan  ion logam  oleh  FHA-Amberlite.  Terlihat  pada Gambar  7,  bahwa  persentase  ekstraksi  dari ion logam Cu2+ meningkat seiring meningkatnya  pH  dan  kembali  menurun setelah pH optimumnya (pH 5).
0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 100 200 300 Ser apan (% ) Konsentrasi FHA (ppm) 0 10 20 30 40 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 S er ap an ( % )
Massa Amberlite XAD-4 (gram)
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-753
Gambar 7.  Pengaruh pH terhadap persen jerapan oleh FHA-Amberlite Umumnya  untuk  mengetahui  serapan dari  logam  Tembaga  (II)  dalam  FHA- Amberlite  dapat  diujikan  pada  nilai  pH berbeda dengan menggunakan metode kontinu dan hasilnya ditunjukkan pada grafik diatas.  Hasil  itu  mengindikasikan  bahwa  ion logam  Cu 2+ menunjukkan  kapasitas  serapan maksimumnya pada pH 5. Dan ini disebabkan adanya  kestabilan  kompleks  dari  Cu-FHA yang  terbentuk  pada  proses  ekstraksi. Kapasitas  resin  juga  adalah  salah  satu  faktor penting dalam menentukan jumlah resin yang diperlukan untuk memindahkan secara kuantitatif  sebuah  spesifik  ion  logam  dari suatu larutan.
Ekstraksi  padat-cair  pada  ion  logam  Cu 2+ dengan  menggunakan  Resin  Amberlite XAD-4
Pada  tahap  ekstraksi  padat-cair  ini digunakan  metode  kromatografi  kolom,  yang dalam  hal  ini  menggunakan  buret  dengan diameter  dalam  1  cm  sebagai  kolomnya. Besarnya  pH  optimum  pada  Gambar  7. digunakan  sebagai  kondisi  awal  dari  sampel yang  diukur  serapannya  dalam  resin.  Hal  ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kestabilan kompleks  yang  dihasilkan  dari  logam-logam sampel.  Preparasi  awal  dilakukan  dengan memasukkan sebanyak 4 gram FHA- Amberlite  yang  telah  disiapkan  pada  proses ekstraksi sebelumnya. FHA yang terimmobilisasi  dalam  resin  haruslah  masih dalam  keadaan  basah  oleh  larutan  metanolik FHA,  dimaksudkan  agar  sisi  aktif  dari khelatnya dapat berfungsi dengan baik.
Sejumlah  100  mL  larutan  campuran  yg terdiri  dari    Cu,  Zn,  Pb  dan  Cd  dengan konsentrasi masing-masing 100 ppm dikondisikan  pada  pH  optimum  (pH  5),  dan dilewatkan melalui kolom tersebut. Penelitian Suhendra (2005) menyatakan bahwa kecepatan alir antara 0,3-0,4 mL/menit sangat baik  digunakan  untuk  menentukan  besarnya serapan ion logam Cu 2+ pada resin Amberlite.
Tabel 2.   Serapan ion logam dalam kolom FHA-Amberlite Ion logam Konsentrasi (ppm) Serapan (%) Cu 100 25,04 Zn 100 0,74 Cd 100 1,53 Pb 100 6,76
Dengan  metode  AAS  diperoleh  besarnya pengukuran  serapan  ion  logam  dalam  resin Amberlite  seperti  terlihat  pada  Tabel  2.  Data diatas  menunjukkan  bahwa  ion  logam  Cu terjerap paling besar dalam resin dibandingkan  dengan  logam  yang  lainnya. Hal  ini  disebabkan  karena  logam  Cu mempunyai  kestabilan  kompleks  yang  tinggi, yaitu  pada  pH  optimum  tersebut  (pH  5), sedangkan  logam  lainnya  kurang  stabil sehingga hanya bisa terjerap sedikit saja. Jika dianalisa secara keseluruhan, besarnya serapan  logam  Cu  dalam  resin  mencapai 25,04%  atau  sebesar  25,04  ppm.  Nilai  ini menunjukkan  bahwa  dalam  setiap  1  gram FHA-Amberlite terdapat 6,26 ppm ion logam Cu 2+ yang terjerap.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kajian pustaka  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  FHA  yang  disintesis  dari minyak  kelapa  dapat  digunakan  sebagai pengkhelat logam pada proses pemisahan dan perolehan  kembali  logam  Cu  (II),  dengan kondisi  optimum  FHA  50  ppm;  0,5  gram Amberlite  XAD-4;  larutan  ion  logam  Cu  (II) pada  pH  5.  Untuk  pemisahan  logam  Cu  (II) dari  beberapa  logam  lainnya  seperti  Zn  (II), Pb  (II)  dan  Cd  (II)  telah  berhasil  dilakukan pada  pH  5  dan  diperoleh  besarnya  serapan logam Cu (II) dalam resin sebesar 6,26 mg/g.
0 5 10 15 20 25 2 4 6 8 P er se n s er ap an ( % ) pH
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-753

## DAFTAR PUSTAKA
Agrawal, Y.K.; Patel, S.A. 1980. Hydroxamic acid; Reagents for the solvent extraction and spectrophotometric determination  of  metals. Rev.  Anal.
Chem . 4:237-276.
Arsiwan,  R.  2010  Sintesis  Asam  Lemak Hidroksamik  Dari  Minyak  Kelapa Secara Enzimatis. Universitas Mataram, Mataram. Creswell, C.J., Runquist, O.A., M.M. Campbell.  1982. Analisis  Spektrum Senyawa Organik . ITB, Bandung. Demirhan, N., Tuncel, E. F. 2003.
Spectrophotometric  Determination  of Iron(II)  with  5-Nitro-6-amino-1,10- phenanthroline. Turkey  J.  Chem .  Vol.
27, 315 - 321
Dukov, I.L., Guy, S. 1982. Solvent extraction of  zinc(II)  and  copper(II)  with mixtures of LIX 34 and versatic 911 in kerosene. Hydrometallurgy . 8:77-82.
Inoue,  K.,  Tsunomachi,  H.  1984.  Solvent
Extraction  Equilibria  of  Copper  and Nickel with SME 529. Hydrometallurgy . 13:73-87.
Khopkar,  S.M.  1990. Konsep  Dasar  Kimia
Analitik . Universitas Indonesia,
Jakarta.
Sandhibiguaha,  A.,  Sarma,  P.V.R.B.  1997. Co-extraction  and  selective  stripping of copper and nickel using  LIX87QN.
Hydrometallurgy . 45:211-219.
Suhendra,  D.,  Wan  Yunus,  W.M.Z.,  Haron, M.J.,  Basri  M.,  Silong,  S.  2005. Enzymatic synthesis of fatty hydroxamic  acid  from  palm  oil. Journal Oleo Science . 54 (1): 33-38.
Suhendra, D. 2005. Copper Ion Extraction by a  Mixture  of  fatty  Hidroxamic  Acids Synthesized  from  Commercial  Palm Oil. Solvent  Extraction  and  Ion
Exchange . 23: 713-723.
Vogel.  1990. Analisis  Kualitatif  Makro  dan Semimikro . Terjemahan Kalman Media Pustaka, Jakarta.
Vossen,  H.A.M.V.D.,  B.E.  Umail  (eds.). 2001. Plant  Resources  of  South  East
Asia  No.  14  Vegetable  Oil  and  Fats . Backhuys. Leiden.
Yoshizuka, K.,  Arita, H.,  Baba, Y., Inoue, K. 1990. Equilibria of Solvent Extraction of Copper(II) with 5- dodecylsalicylaldoxime.
Hydrometallurgy . 23: 247-261. Zaki,  M.A.R.,  Rahman  M.L.,  Haron  M.J., Silong  S.,  Wan  Yunus,  W.M.Z.,
Ahmad, M.B. 2001. Preliminary Study on  Application  of  Sago  Starch  Based Poly(HydroxamicAcid) Resin for Extraction of Lanthanide Group Elements from Aqueous Media.
Malaysian  Journal  of  Analytical Sciences . 7 (2): 453-456.